ISSN: 1410-8917
e-ISSN: 2597-9914
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 21 (1) (2018) : 34 – 38
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi

## Journal of Scientific and Applied Chemistry
Journal homepage: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa
Effect of ZnO Dopant on TiO 2 on Simultaneous Decrease of Phenol,

## Pb(II) and COD using Photocatalysis Method
Steffita Rahayuning Purbandini a , Abdul Haris a*
a Analytical Chemistry Laboratory, Chemistry Department, Faculty of Sciences and Mathematics, Diponegoro University, Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang
* Corresponding author: a.haris@live.undip.ac.id
A r t i c l e   I n f o A b s t r a c t
Keywords: photocatalytic, dopant, TiO 2 /ZnO
A study entitled the effect of ZnO dopant on TiO 2 on the decrease in phenol, Pb (II), and COD levels simultaneously has been performed. This study aims to synthesize TiO 2 and TiO 2 /ZnO composites, to determine the character of TiO 2 /ZnO, and to measure the activity of TiO 2 /ZnO and TiO 2 composites on the degradation of phenol wastes, decrease of Pb (II) and COD concentration. The method used was photocatalysis with TiO 2 and with TiO 2 /ZnO. The  characterization  of  TiO 2 /ZnO  composites  was  analyzed  using  SEM-EDS. Photocatalysis  was  measured  using  a  time  variable  of  1-4  hours  with  UV  light.  In photocatalysis using TiO 2 /ZnO composite, it was found that the maximum reduction of phenol, Pb (II), and COD concentrations occurred at the time of photocatalysis for 4 hours.

## A b s t r a k
Kata Kunci: fotokatalisis, dopan, TiO 2 /ZnO
Penelitian yang berjudul pengaruh dopan ZnO pada TiO 2 terhadap penurunan kadar fenol, Pb(II),  dan  COD  secara  simultan  telah  dilakukan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mensintesis  TiO 2 dan  komposit  TiO 2 /ZnO,  menentukan  karakter  TiO 2 /ZnO,  serta mengukur  aktivitas  komposit  TiO 2 /ZnO  dan  TiO 2 terhadap  degradasi  limbah  fenol, penurunan  konsentrasi  Pb(II)  dan  COD.  Metode  yang  digunakan  adalah  fotokatalisis dengan  TiO 2 dan  dengan  TiO 2 /ZnO.  Karakterisasi  komposit  TiO 2 /ZnO  dianilisis menggunakan SEM-EDS. Fotokatalisis diukur menggunakan variabel waktu yaitu 1-4 jam dengan sinar UV. Pada fotokatalisis menggunakan komposit TiO 2 /ZnO, didapatkan bahwa penurunan  maksimal  dari  konsentrasi  fenol,  Pb(II),  dan  COD  terjadi  pada  waktu fotokatatalisis selama 4 jam.

## 1. Pendahuluan
Pesatnya aktivitas perindustrian masa kini, berbagai jenis  limbah  logam  berat  dan  senyawa  organik  yang dihasilkan  menjadi  masalah  yang  serius  pada lingkungan.  Fenol  merupakan  salah  satu  senyawa beracun  yang  dihasilkan  dari  limbah  rumah  sakit. Penghilangan  fenol  tidaklah  mudah  dengan  metode komersial. [1], sedangkan Pb (II) merupakan salah satu ion logam berat yang dapat mempengaruhi lingkungan. Tingginya  kadar Pb(II) berbahaya apabila  terhirup  atau tertelan, dan Pb(II) dapat menyebabkan risiko kesehatan jangka panjang bagi manusia dan ekosistem [2].
Metode alternatif yang digunakan untuk mengolah limbah logam berat dan senyawa organik secara simultan adalah  fotokalisis  [3].  Salah  satu  material  fotokatalis yang digunakan adalah TiO 2 . Banyak cara telah dilakukan untuk  meningkatkan  aktivitas  material  TiO 2 ,  salah satunya  dengan  penambahan  dopan .  Dalam  penelitian Slamet dkk. [4] mengatakan bahwa ZnO pada TiO 2 akan memberikan efektivitas yang lebih baik dalam degradasi fenol dan penurunan kadar logam pada limbah campuran menjadi  lebih  tinggi,  sehingga dapat  memiliki  aktivitas paling  maksimal,  penambahan  ZnO  berfungsi  sebagai donor elektron dari konduksi ZnO ke pita konduksi TiO 2 [5].  Akibatnya  dapat  mengurangi  laju  rekombinasi
pasangan  elektron- hole,  sehingga  proses  redoks  akan semakin efektif.
Pada penelitian ini dilakukan pembuatan lapis tipis TiO 2 /ZnO, dikarenakan penggunaan serbuk katalis dalam cairan tidak efisien, karena serbuk yang telah terdispersi dalam  air  sangat  sulit  diregenerasi  dan  bila  campuran terlalu  keruh,  maka  radiasi  UV  tidak  mampu mengaktifkan  seluruh  partikel  fotokatalis  [6,  7]. Disamping  untuk  mengetahui  penurunan  fenol  dan Pb(II) dilakukan analisis COD. Chemical Oxigen Demand (COD) merupakan jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan  buangan  didalam  air  dapat  teroksidasi  melalui reaksi kimia.
Karakterisasi komposit TiO 2 /ZnO dengan SEM-EDS. Sedangkan  hasil  limbah  yang  sudah  melalui  proses fotokatalisis  untuk  fenol  dan  logam  Pb(II)  dianalisis dengan  Spektrofotometer  UV-ViS  dan  AAS,  dan  untuk mengetahui nilai COD dengan metode titrimetri.

## 2. Metode Penelitian

## Alat dan Bahan
Gelas  beker,  timbangan  listrik,  pH  meter  Scoth, reaktor fotokatalisis, furnace, Spektrofotometer UV-Vis, dan  Instrumen Scanning  Electron  Microscopy-Electron Dispersive Spertroscopy (SEM-EDS). Akuades , TiCl 4 p.a., H 2 SO 4 ,  ZnO  teknis,  NH 4 OH,  K 2 Cr 2 O 7 ,  K 4 Fe(CN) 6 p.a.,  4- AAP (4-aminoantipirin), KH 2 PO 4 p.a., K 2 HPO 4 p.a., fenol, H 3 PO 4 , etanol dan polivinil alkohol (PVA) p.a.
Pembuatan TiO 2 /ZnO
Tahap pertama sintesis TiO 2 yaitu dipipet sebanyak 20 mL TiCl 4 dan ditambahkan etanol tetes demi tetes, lalu diaduk  selama  30  menit.  Kemudian,  dilakukan pemanasan  pada  temperatur  60 o C  selama  15  menit. Selanjutnya dilakukan pendinginan sampai terbentuk gel dan  pemisahannya  dengan  cara  dekantasi.  Setelah  itu dilakukan  pencucian  dengan  akuades,  sehingga  akan terbentuk  gel  TiO 2. Hasil  penyaringan  gel  TiO 2, dioven 150 o C  selama  4  jam  dan  kalsinasi  500 o C  selama  3  jam sehingga dihasilkan  padatan  TiO 2 yang  berwarna  putih. Padatan TiO 2 yang telah disintesis ditambahkan dengan ZnO  teknis  sebagai  dopan  dan  dilarutkan  ke  dalam  air sehingga  terbentuk  suspensi  kemudian  dilakukan pengadukan  selama  satu  jam,  setelah  itu  dilakukan pemanasan  pada  suhu  90 o C  yang  disertai  dengan pengadukan selama 3 jam. Pada tahap akhir yaitu tahap pengeringan  pada  suhu  150 o C  selama  2  jam  dan dikalsinasi  pada  suhu  500 o C  selama  1  jam  dan  akan terbentuk  padatan  TiO 2 /ZnO  yang  berwarna  putih  yang kemdian dikarakterisasi menggunakan SEM-EDS.

## Pelekatan Pada Kaca TCO
Pencampuran TiO 2 /ZnO dan PVA ( polyvinyl alcohol) dengan perbandingan massa 1:4. Pasta TiO 2 /ZnO tersebut dideposisikan  di  atas  permukaan  kaca  TCO  dengan menggunakan batang pengaduk. Kemudian, dikeringkan dan  dimasukkan  ke  dalam furnace  pada  suhu  500 o C selama  2  jam  (pemanasan  dilakukan  dengan  kenaikan suhu secara bertahap).

## Preparasi Larutan Kerja
Larutan  fenol  1000  ppm  didapatkan  dengan  cara  1 gram  dilarutkan  kedalam  labu  takar  1000  mL  dan ditepatkan  hingga  tanda  tera  dengan  akuades.  Untuk mendapatkan larutan fenol dengan konsentrasi 7,5 ppm didapatkan  dengan  melarutkan  20  mL  larutan  induk fenol ke dalam 1000 mL aquades pada labu takar 1000 mL. Larutan Pb(II) 1000 ppm dibuat dengan melarutkan 1,59 gram padatan Pb(NO 3 ) 2 dalam akuades hingga volumenya 1000 mL. Untuk larutan Pb(II) 13 ppm dengan mengambil 20  ml  larutan  Pb  yang  dilarutkan  dalam  1000  ml  pada labu  takar.  Larutan  sampel  yang  digunakan  untuk fotokatalisis  sebanyak  200  mL,  merupakan  campuran larutan fenol dan Pb(II) dengan perbandingan volume 1:1.

## Penentuan Panjang Gelombang Maksimum
Panjang  gelombang  maksimun  larutan  fenol ditentukan  dengan  mengukur  besar  absorbansi  pada berbagai panjang  gelombang  dari  400  nm  sampai  700 nm. Larutan fenol ditambahkan beberapa reagen tertentu sehingga  membentuk  kompleks  yang  dapat  dianalisis pada 450-700 nm. Reagen tambahannya yaitu: Amonium Hidroksida (NH 4 OH), buffer Posfat (KH 2 PO 4 dan K 2 HPO 4 ), Kalium  Ferisianida  (K 4 FeCN 6 )  serta  4-aminoantipirin (4-AAP).

## Pembuatan Kurva Kalibrasi Larutan Fenol
Pembuatan  larutan  standar  fenol  dengan  variasi konsentrasi 1-10 ppm untuk membentuk kurva kalibrasi standar yang akan digunakan sebagai analisis kadar awal dan akhir fenol selama fotokatalisis.

## Analisis Menggunakan SEM-EDS
Sintesis  TiO 2 /ZnO  yang  terbentuk  dianalisis menggunakan  SEM-EDS  untuk  mengetahui  morfologi permukaan,  ukuran  kristal,  serta  banyaknya  ZnO  yang terdopankan pada TiO 2 .

## Fotokatalisis Larutan Sampel
Penyiapan  larutan  sampel  sebanyak  200  mL  yang terdiri  dari  campuran  larutan  fenol  dan  larutan  Pb(II). Fotokatalisis dilakukan di dalam reaktor fotokatalis dan dilakukan penyinaran dengan sinar UV selama 1-4jam.

## Metode Analisis
untuk  analisis  fenol  dengan Spektrofotometer  UV- Vis  dengan  metode  aminoantipirin,  analisis  logam  Pb dengan  menggunakan  Spektofotometri  Serapan  Atom (SSA), dan penurunan COD dengan metode titrimetri.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Sintesis Fotokatalis TiO 2 /ZnO
Sintesis  TiO 2 dibuat  dengan  cara  mencampurkan TiCl 4 dengan  etanol.  Pencampuran  antara  TiCl 4 dengan etanol ini akan menghasilkan suatu Ti-polihidroksi atau Ti-alkoksida  yaitu  Ti(OEt) 4 .  Kemudian  Ti(OCH 2 CH 3 ) 4 yang  terbentuk  ditambah  dengan  air  bebas  ion  agar terjadi  hidrolisis  dan  terbentuk  Ti(OH) 4 yang  dengan proses  kalsinasi  akan  terbentuk  TiO 2 .  Proses  kalsinasi
berfungsi  untuk  mengubah  senyawa  kompleks  Ti(OH) 4 menjadi TiO 2 . Reaksi yang terjadi yaitu sebagai berikut:
TiCl 4 + 4CH 3 CH 2 OH → Ti(OCH 2 CH 3 ) 4
Ti(OCH 2 CH 3 ) 4 + 4H 2 O → Ti(OH) 4
Ti(OH) 4 → TiO 2 + 2H 2 O
Hasil  dari  kalsinasi  didapatkan  TiO 2 berbentuk serbuk  putih.  Katalis  yang  digunakan  keduanya merupakan  serbuk  dengan  menggunakan  perbadingan titanium  dioksida  dengan  zink  oksida  2:1,  dimana  ZnO yang digunakan adalah ZnO teknis. Katalis TiO 2 dan ZnO yang dicampur kemudian dibentuk menjadi pasta dengan beberapa  tetes  air  suling.  Hasil  dari  penambahan  ZnO tersebut  kemudian  dikalsinasi  pada  suhu  500°C. TiO 2 /ZnO  yang  terbebentuk  kemudian  dikarakterisasi dengan SEM-EDS.
Karakterisasi Fotokatalis TiO 2 /ZnO Menggunakan SEM
Karakterisasi menggunakan SEM untuk mengetahui bentuk  permukaan  dari  material  fotokatalis  TiO 2 /ZnO yang  terbentuk.  Hasil  karakterisasi  menggunakan  SEM menunjukan pencitraan sebagai berikut:
Gambar 1. Morfologi TiO 2 /ZnO
Dari  hasil  analisis  SEM  TiO 2 /ZnO  memperlihatkan bentuk kristal yang tidak homogen dan teramati dengan bentuk membulat. Ketidak homogenan ini akibat adanya sintering,  yaitu  penggerombolan  kristal  karena  adanya pemanasan yang tinggi.
Karakterisasi Fotokatalis TiO 2 /ZnO Menggunakan EDS
Berdasarkan  hasil  analisis  SEM-EDS  didapatkan komposisi  senyawa  pada  hasil  spektrum  tersebut. Spektrum  EDS  TiO 2 /ZnO  memperlihatkan  munculnya puncak Ti dan Zn. Puncak Ti ditunjukkan dengan warna hijau, sedangkan puncak Zn ditunjukkan dengan warna merah.  Dalam  spektrum,  terlihat  bahwa  ZnO  telah mampu terdopankan pada TiO 2 . Adanya unsur baru yang timbul pada hasil SEM-EDS seperti adanya unsur Al dan Si  diduga  merupakan  pengotor  yang  muncul  ketika proses sintesis yang berasal dari penggunaan serbuk ZnO teknis.

## Gambar 2. Spektrum EDS

## Fotokatalisis Degradasi Fenol
Proses  oksidasi  fenol  yaitu  dengan  perlakuan penyinaran  UV,  fotokatalisis  dengan  TiO 2 ,  dan fotokatalisis  dengan  TiO 2 /ZnO.  Sebelum  proses fotokatalisis,  dilakukan  penentuan  panjang  gelombang maksimum  (serapan  maksimum  fenol  dengan  berbagai konsntrasi fenol yang ditambahkan dengan ammonium hidroksida  (NH 4 OH),  buffer  fosfat,  amino  antipirin  dan kalium  ferisianida  sesuai  dengan  metode  4- aminoantipirin  sehingga  terbentuk  kompleks  yang berwarna dan diukur serapannya dengan spektrofotometer UV-Vis [8].
Gambar 3. Reaksi Fenol dengan 4-AAP
Sampel  fenol  didegradasi  menggunakan  waktu penyinaran  selama  1-4  jam.  TiO 2 /ZnO  merupakan material  semikonduktor  yang  memiliki  kemampuan mendegradasi  senyawa  organik  berbahaya  bagi lingkungan, seperti fenol, menjadi senyawa yang relatif lebih sederhana dan lebih aman. Degradasi fotokatalisis fenol mengikuti mekanisme berikut :
OH fenol N N CH 3 NH 2 H 3 C O K 4 Fe(CN) 6 basa N N N CH 3 H 3 C O O 4-amino-antipirin
senyawa kompleks antipirin
Gambar 4. Mekanisme dasar fotokatalitik dari degradasi fenol adalah melibatkan pembentukan OH• pada permukaan katalis diikuti adanya interaksi antara OH• dengan substrat serta dengan berbagai intermediet seperti katekol, p-benzokuinon, dan hydrokuinon, hole pada permukaan semikonduktor (htr+) mengoksidasi air atau ion OH- memb entuk radikal hidroksil (OH•).
Konversi  langsung  dari  fenol  menjadi  CO 2 dan  H 2 O tidak  mungkin,  namun  air  dapat  mengambil  bagian dalam reaksi bersama dengan oksigen terlarut hadir pada medium untuk menghasilkan intermediet dihidroksilasi dan pada akhirnya akan menjadi produk akhir.
Oksidasi  fenol  dapat  terjadi  dengan  adanya perlakuan dengan penyinaran UV saja. Penggunan sinar UV dapat menurunkan kadar fenol karena untuk proses degradasi  fenol  memerlukan  cahaya,  sehingga  tanpa menggunakan fotokatalis  pun  fenol dapat  terdegradasi. Peran dari energi foton disini menyebabkan fenol dapat teroksidasi. Namun hasil oksidasi fenol belum maksimal, sehingga  penurunan  kadar  fenolnya  lebih  kecil  dari penggunaan fotokatalis TiO 2 dan TiO 2 /ZnO.

## Gambar 5. Persentase Degradasi Fenol

## Fotokatalisis Reduksi Pb(II)
Analisis  penurunan  kadar  Pb  adalah  dengan menggunakan  Spektroskopi  Serapan  Atom  (SSA)  yaitu dengan mengukur kadar awal larutan dengan kadar akhir setelah fotokatalisis
Gambar 6. Persentase Reduksi Pb(II)
Perlakuan dengan hanya menggunakan sinar UV saja sudah memberikan hasil penurunan konsentrasi Pb(II), hal ini terjadi karena pada limbah tersebut terdapat fenol yang  dapat  teroksidasi  karena  adanya  suplai  energi foton, ketika fenol teroksidasi maka elektron bebas dari fenol  akan  digunakan  untuk  mereduksi  logam  yang menyebabkan terhambatnya rekombinasi elektron hole. Dengan demikian maka elektron akan lebih leluasa dalam mereduksi  logam  Pb(II).  Sehingga  hanya  dengan penyinaran  sinar  UV  saja  reaksi  reduksi  dapat  berjalan. Akan  tetapi  hasilnya  kurang  maksimal,  karena penurunan  logam  beratnya  hanya  sedikit.  Jadi  perlu adanya  fotokatalis  untuk  menambah  efektivitas  dalam reduksi logam Pb(II).
Mekanisme  dasar  terjadinya  proses  reduksi  Pb(II) dengan  fotokatalis  adalah  terbentuknya  pasangan electron-hole  pada  permukaan  katalis  ketika  diberi energi  foton  yang  sesuai.  Elektron  yang  tereksitasi  dan sampai  ke  permukaan  katalis  dapat  mereduksi  logam berat yaitu Pb(II).
Adanya  ZnO  sebagai  dopan  pada  TiO 2 memberikan hasil  yang  paling  baik  dalam  penurunan  kadar  Pb(II) pada  sampel.  ZnO  disini  dapat  berfungsi  sebagai  donor elektron  dari  pita  konduksi  ZnO  ke  pita  konduksi  TiO 2 , karena  pita  konduksi  dari  TiO 2 lebih  tinggi  dari  pita konduksi ZnO. Elektron yang tereksitasi dari pita valensi TiO 2 akan  melewati  pita  konduksi  ZnO  terlebih  dahulu, sehingga dapat mengurangi  laju  rekombinasi  pasangan elektron- hole,  oleh  sebab  itu  proses  fotokatalis  yaitu reduksi  Pb(II)  dan  oksidasi  fenol  yang  terjadi  pada limbah campuran ini semakin efektif.

## Penurunan nilai COD
COD  (Chemical  Oxigen  Demand)  merupakan  salah satu  parameter  kimiawi  yang  digunakan  untuk mengetahui  besarnya  tingkat  pencemaran  zat  organik pada limbah cair. Dalam pengukuran COD bahan organik akan  dioksidasi  oleh  kalium  bikromat  (K 2 Cr 2 O 7 ) digunakan sebagai sumber oksigen.
OH OH OH OH OH O O O O Katekol o-benzokuinon Hidrokunon p-benzokuinon Fenol CO 2 H 2 O
Untuk memastikan bahwa hampir semua zat organik teroksidasi maka zat pengoksidasi K 2 C r2 O 7 masih tersisa sesudah  di  refluks.  K 2 Cr 2 O 7 sisa  digunakan  untuk menentukan  berapa  oksigen  yang  telah  terpakai.  Sisia K 2 Cr 2 O 7 ditentukan  melalui  reaksi  titrasi  dengan  ferro ammonium  sulfat  (FAS),  dimana  reaksi  yang berlangsung adalah sebagai berikut:
Untuk mengetahui  nilai COD dapat  dihitung  dngan rumus di bawah:
COD  ( mg L ) O 2 = (A − B). (N). (8000)
V. sampel
Dimana:
A  :  Volume  FAS  (Fero  ammonium  sulfat)  yang dibutuhkan untuk blanko (mL)
B  :  Volume  larutan  FAS  yang  dibutuhkan  untuk sampel (mL)

## N : Normalitas larutan FAS
V : Volume sampel (mL)
Hasil yang didapat dari perhitungan dengan rumus di  atas,  presentase  penurunan  nilai  COD  hasil fotokatalisis dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
Gambar 7. Presentase Penurunan COD
Berdasarkan  gambar  7  dapat  diketahui  bahwa presentase  penurunan  nilai  COD  paling  baik  adalah sampel  hasil  fotokatalisis  TiO 2 /ZnO  dengan  presentase penurunan  sebesar  91%,  namun  hasil  dari  fotokatalisis dengan  TiO 2 memberikan  penurunan  COD  yang  hampir sama.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa penurunan  COD  dengan  menggunakan  katalis  TiO 2 saja cukup memberikan hasil yang signifikan, meskipun hasil penurunan yang didapatkan tidak maksimal.
Nilai  COD  yang  diberikan  oleh  sampel  yang  hanya diberi  penyinaran  UV,  hanya  memberikan  penurunan nilai COD yang tidak signifikan. Sedangkan sampel yang menggunakan fotokatalis TiO 2 dan TiO 2 /ZnO memberikan  hasil  penurunan  COD  lebih  besar dibandingkan  tanpa  fotokatalis.  Sehingga  peran  katalis disini  berfungsi  untuk  mendegradasi  senyawa  organik seperti  pada  proses  degradasi  fenol  di  atas  dapat dijelaskan  ketika  katalis  disinari  oleh  cahaya  UV menyebabkan hole yang terbentuk pada pita valensi TiO 2 menghasilk an  •OH  yang  akan  mengoksidasi  senyawa
organik  yang  ada  pada  sampel.  Nilai  awal  COD  sampel adalah  sebesar  3040  dan  setelah  diberikan  perlakuan dengan  penyinaran  UV,  fotokatalis  TiO 2 ,  dan  TiO 2 /ZnO masing-masing  adalah  sebesar  2672;  274;  272  yang berarti  bahwa  didalam  sampel  tersebut  masih  terdapat senyawa oraganik.

## 4. Kesimpulan
Penelitian  ini  telah  berhasil  mensintesis  TiO 2 serta membuat  komposit  TiO 2 /ZnO  yang  digunakan  sebagai katalis  untuk  penurunan  kadar  fenol,  Pb(II),  serta  COD secara simultan pada metode fotokatalisis. Berdasarkan hasil  karakterisasi  dengan  SEM-EDS,  terbukti  bahwa ZnO  telah  mampu  terdopankan  pada  TiO 2 dengan morfologi permukaan TiO 2 /ZnO yang dihasilkan sebesar 0,65  µm.  Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  penurunan maksimal  adalah  pada  penurunan  kadar  fenol,  Pb,  dan COD  menggunakan  komposit  TiO 2 /ZnO  selama  4  jam yaitu  sebesar  98,1%;  82,4%;  dan  91,05%.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  metode  fotokatalisis  dengan menggunakan  komposit  TiO 2 /ZnO  lebih  efektif dibandingkan menggunakan TiO 2 .

## 5. Daftar Pustaka
[1]  Hanuman Naik Sugali,  Biraj  Kr  Kakati,  Anil  Verma, Accelerated  solar  photocatalytic  degradation  of phenol  using  titanium  dioxide, Journal  of Environmental Research And Development Vol, 3, 3,
(2009)
[2]  Xiu-Wen  Wu, Hong-Wen  Ma,  Jing Yang, Feng-Jiao Wang,  Zhi-Hong  Li,  Adsorption  of  Pb(II)  from aqueous  solution  by  a  poly-elemental  mesoporous adsorbent, Applied  Surface  Science,  258,  14,  (2012)
5516-5521 http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2012.02.097
[3]  Siti  Fatimah,  Abdul  Haris,  Pengaruh  Dopan  Zink Oksida pada TiO 2 terhadap Penurunan Kadar Limbah Fenol  dan  Cr  (VI)  secara  Simultan  dengan  Metode Fotokatalisis, Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi, 17, 3,
(2014) 86-89
[4]  Slamet  Slamet,  R  Arbianti,  E Marliana,  Pengolahan limbah Cr (VI) dan Fenol dengan Fotokatalis Serbuk TiO 2 dan  CuO/TiO 2 , Reaktor,  11,  2,  (2007)  78-85 http://dx.doi.org/10.14710/reaktor.11.2.78-85
[5]  Juwita  Kesumaningrum,  Nor  Basid  Adiwibawa Prasetya,  Ahmad  Suseno,  Adsorpsi  Fenol  dengan TiO 2 /zeolit artificial Berbahan Dasar Sekam Padi dan Limbah Kertas, Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi, 14, 1,
(2011) 26-31
[6]  Rachmat  Triandi  Tjahjanto,  Jarnuzi  Gunlazuardi, Preparasi  Lapisan  Tipis  TiO 2 sebagai  Fotokatalisis:
Keterkaitan  antara  Ketebalan  dan  Aktivitas Fotokatalisis, Jurnal Penelitian Universitas Indonesia, 5, 2, (2001) 81-91
[7]  Arnelli,  Ismiyarto,  Kegunaan  Zeolit  Termodifikasi Sebagai  Penyerap  Anion, Jurnal  Kimia  Sains  Dan Aplikasi, 3, 1, (2000) 41-84
[8]  Diah  Lestari,  Wisnu  Sunarto,  Eko  Budi  Susatyo, Preparasi Nanokomposit ZnO/TiO 2 Dengan Sonokimia serta Uji Aktivitasnya untuk Fotodegradasi Fenol, Indonesian Journal of Chemical
Science, 1, 1, (2012)